DE LA CRYSTALLISATION DU FER. sij 
chèrent bientôt route l'enveloppe vitreule, & je vis déjà avec 
€ronnemeut fe fogmer un petit barreau de la longueur d’en- 
viron trois pouces fur la largeur de fix à fept lignes de cha- 
que face ; je compris alors que le fer s’étoit réellement fondu 
dans cetre opération, mais j'érois bien éloigné d'imaginer qu'il, 
y eût eu tout-àla-fois fufion & converfion » fur-tout dans 
auf peu de tems, & le fer ayant ainfi été expolé au feu 
nud : cependant , ayant fait tremper ce barreau, il préfenta, 
dans fa caflure, le plus beau grain d’acier que J'eufle jamais 
apperçu. 
Cette Expérience avoit été faite à Montbard, chez M. le 
Corte de Buffon ; &, fur ce que je lui témoignai que javois 
le deffein de la répéter, & de rameñer À un procédé für ce 
que le hafard feul avoit produit certe fois, il me remit plu- 
fieurs morceaux d'acier bourfoufflé, comme étant plus dif 
pot à fe pénétrer de feu & à entrer en fufion; on appelle 
acier bourfouflé , les barres de fer qui fortent du fourneau 
de cementation , parce qu'en effet leur furface éft remplie de 
foufflures plus ou moins confidérables ; On fait encore que, 
dans cet état, les bartes ne peuvent plus fe forger à froid, 
qu'elles fe caflent aifément, & que le grain de leur caflure 
ne reflemble ni à celui du fer, ni à celui de l'acier, ni même 
a celui de la fonte ordinaire; &, aprés avoir bien examiné 
toutes ces circonftances, je crois pouvoir dire qu'# n’y a rien 
de moins fondé que l'opinion où lon a été long-tems que 
l'acier de fonte étoit néceflairemene plus parfait que l'acier de 
. CéMentarion , parce que le dernier ne Pouvoit tre purgé des 
parties hétérogènes qu'il contenoit : Je fuis très-perfuadé que 
dans cette opération , le fer eft amené à un point de fufion 
fufffant , pour que l'attraction qu'éprouvent les parties fimi- 
laires poufle au-dehors tout ce qui leur eft étranger ; il n’eft 
pas même befoin de fuppofer que le cement ferr de moule 
Pour conferver aux barres cementées leur première forme, 
1l fuffit de fe rappeller ce qui fe pañle dans la liquation, pour 
être convaincu qu’un métal ramolli par le feu peut laifier échap- 
Ttcij 
